- 362 — 



nesit gegen mehr oder weniger verdünnte Essigsäure, bezw. Citronensäure 

 oder Salzsäure, einer sorgfältigen Untersuchung unterworfen. 



Die interessanten Resultate sind in einer Tabelle zusammengestellt. 

 Es ergibt sich aus ihnen Folgendes : Die Bestandtheile des Dolomit werden 

 von verdünnter Essigsäure auch bei niedrigen Temperaturen in beträcht- 

 licher Menge gelöst, eine Trennung desselben von Kalkspath ist also nicht 

 möglich. Die Menge des Gelösten wächst mit zunehmender Wärme und 

 mit der Dauer der Einwirkung; sie ist in der Regel bei geringerer Con- 

 centration der Essigsäure (12%) grösser, als bei stärkerer (50°/ reine 

 Essigsäure). Citronensäure wirkt viel energischer, wie Essigsäure. 



Bei den Dolomiten, welche der Formel CaC0 3 -f- MgC0 3 sehr nahe 

 stehen, nähert sich die Zusammensetzung des Rückstandes mehr der 

 normaldolomitischen, als die des gelösten Theils, der durchweg höhe- 

 ren Mg-Gehalt besitzt, als der ursprüngliche Dolomit und als der 

 Rückstand. In den Normaldolomiten löst sich also die Mag- 

 nesia leichter als der Kalk. Dagegen ist bei den kalkreichen Do- 

 lomiten die Lösung viel reicher an Kalk, der Rückstand reicher an Magnesia, 

 als der ursprüngliche Dolomit. Bei einer Reihe von Versuchen kommt 

 die Zusammensetzung des Rückstandes derjenigen des Normaldolomit um 

 so näher, je mehr gelöst ist; bei einer anderen Versuchsreihe führte die 

 Operation in keinem Falle zu normaldolomitisch zusammengesetzten 

 Rückständen. Verfasser sieht die Differenzen in der Zusammensetzung 

 der gelösten und rückständigen Theile aller Dolomite als das Ergebniss 

 fractionirter Lösung an und glaubt, dass diese Thatsache nicht mit der 

 Ansicht übereinstimme, wonach der Dolomit eine homogene chemische Ver- 

 bindung, ein Doppelsalz der Carbonate von Kalk und Magnesia ist, weit 

 eher aber mit der Ansicht, wonach die Dolomite isomorphe MischuDgen 

 aus den einfachen Carbonaten von Kalk und Magnesia sind. In Bezug 

 auf die nähere Ausführung der Ansichten des Verfassers, sowie auf die 

 tabellarische Übersicht der Resultate müssen wir auf die Abhandlung 

 verweisen. 



Die zu den Versuchen benutzten Dolomite etc. hatten folgende Zu- 

 sammensetzung : 





I 



II 



III 



IV 



V 



VI 



VII 



VIII 



IX 



CaC0 3 = 



53,55 



52,77 



54,57 



57,40 



58,86 



58,36 



62,98 



5,3 





MgC0 3 = 



44,51 



42,55 



45,33 



38,00 



41,18 



41,37 



36,61 



72,6 



99,03 



FeC0 3 r= 



2,02 



4,59 





4,80 





0,25 





22,1 



0,71 



Atom- 1 



31 



27 



1 



14 



7 



7 



3 



1 





ver- 





26 



1 



11 



6 



6 



2 



18 





hältniss : 



f. 



2 





1 









4 





Sp. G. = 



2,948 



2,909 



2,904 



2,843 



2,860 



2,852 



2,704 







Endkant.-) 



Winkel }10G° 14' 106°24' — 106-106°10' — — — 106° 51' — 



von R 



